DU MERCURE. 
121 
chauffer le mercure jusqu’au degré où il commence à s’élever en vapeurs , 
el en même lemps faire rougir au feu la poudre des métaux qu’on veut 
amalgamer pour la triturer avec le mercure chaud. Les métaux qui, comme 
l’étain et le plomb, se fondent avant de rougir, s’amalgament plus aisé- 
ment et plus promptement que les autres; car ils se mêlent avec le mer- 
cure qu’on projette dans leur fonte, et il ne faut que la remuer légèrement 
pour que le mercure s’attache à toutes leurs parties métalliques. Quant à 
l’or, l’argent et le cuivre, ce n’est qu’avec leurs poudres rougies au feu que 
l’on peut amalgamer le mercure; car si l’on en versait sur ces métaux 
fondus, leur chaleur trop forte, dans cet état de fusion, non-seulement le 
sublimerait en vapeurs, mais produirait des explosions dangereuses. 
Autant l’amalgame de l’or et de l’argent se fait aisément, soit à chaud, 
soit à froid, autant l’amalgame du cuivre est difficile et lent: la manière la 
plus sure et la moins longue de faire cet amalgame est de tremper des 
lames de cuivre dans la dissolution du mercure par l’acide nitreux ; le mer- 
cure dissous s’attache au cuivre et en blanchit les lames. Cette union du 
mercure et du cuivre ne se fait donc que par le moyen de l’acide, comme 
celle du mercure et du soufre se fait par le moyen de l’alcali. 
On peut verser du mercure dans du plomb fondu, sans qu’il y ait explo- 
sion, parce que la chaleur qui tient le plomb en fusion, est fort au-dessous 
de celle qui est nécessaire pour y tenir l’or et l’argent : aussi l’amalgame se 
fait très-aisément avec le plomb fondu a ; il en est de même de l’étain; 
mais il peut aussi se faire à froid avec ces deux métaux , en les réduisant en 
poudre et les triturant longtemps avec le mercure; c’est avec cet amalgame 
de plomb qu’on lute les bocaux ou vases de verre, dans lesquels on con- 
serve les animaux dans l’esprit-de-vin. 
a. 1° Parties égales de mercure et de plomb forment une masse blanche solide, dont une partie 
du mercure se sépare par une exsudation, occasionnée par la seule chaleur de l’atmosphère, en 
globules infiniment petits. 
2° Deux parties de plomb et une de mercure forment une masse blanche, dure, cassante, à 
petits grains comme ceux de l’acier, dont le mercure ne s’échappe pas; ces deux substances 
forment alors une combinaison durable. 
3° Trois parties de plomb et une de mercure forment une masse plus ductile que le plomb et 
l’étain; on en peut faire des vases, et on la tire aisément à la filière. 
4° Ce dernier mélange est d’une fusibilité extraordinaire; mais, si on l’expose d’abord à un 
grand feu, il éclate avec explosion; si, au contraire, on le liquéfie aune douce chaleur, on 
peut ensuite le chauffer au rouge ; mais il bout continuellement avec un bruissement comme 
la graisse. 
5» Si l’on continue à le tenir en fusion , le mercure se dissipe successivement et totalement 
en vapeurs. 
6° La crasse qui se forme à la surface du plomb combiné avec le mercure, exposée seule dans 
un vaisseau rouge de feu, décrépite comme le sel marin. 
7° Cet amalgame de mercure et de plomb se combine avec l’or, l’argent, le cuivre rosette, le 
laiton, le régule d’antimoine, le zinc et le bismuth; il les aigrit tous, excepté l’étain, avec 
lequel il produit un assez beau métal mixte, blanc et ductile. ( Note communiquée par M. de 
Grignon, en octobre 1782.) 
